SÉAÏICE DU l5 OCTOBRE I917. 489 



première cuisson. Toutes ces impuretés augmentent nécessairement la fusi- 

 bilité de la masse. 



Il nous a paru intéressant d'étudier les propriétés réfrataires des briques 

 de magnésie, comme nous l'avions fait précédemment pour celles d'aï gile et 

 de silice. La méthode expérimentale employée a été la même que celle de 

 nos premières recherches. 



Nous donnerons par la même occasion des résultats relatifs à une brique 

 de fer chromé. On emploie ces briques dans la construction des fours pour 

 séparer les briques de magnésie de celles de silice. Le contact direct de 

 matériaux basiques et acides provoquerait leur fusion mutuelle. Le fer 

 chromé au contraire ne réagit ni sur la silice, ni sur la magnésie. 



Les matières essayées ont été soit les briques industrielles, soit des 

 échantillons préparés au laboratoire. Pour obtenir un terme de compa- 

 raison, on avait essayé de préparer un bloc de magnésie très pure en fondant 

 au four électrique de la magnésie précipitée; mais à la haute température 

 nécessaire pour cette fusion, la chaux des parois du four et les impuretés 

 qu'elle renferme se volatilisent et vont souiller le produit fondu. On a 

 obtenu ainsi une matière renfermant seulement g4 pour 100 de magnésie 

 et tout juste comparable aux bonnes briques de fabrication industrielle. 



Nous donnerons dans un premier Tableau la liste des produits essayés, 

 dans un second, leur analyse chimique et dans un troisième, leur résistance 

 à l'écrasement mesuré à différentes températures. 



Liste des produits essayés, 



1. Brique de Slyrie, cuite à i45o°, fabriquée en 1890, qualité normale. 

 II. Bonne brique d'Eubée, fabriquée en 1910. 

 m. Brique G, bonne fabrication actuelle. 



IV. Brique B, médiocre, addition dans la pilte de 3 pour 100 de pyrite grillée. 

 V. Magnésie pure, fondue au four électrique et souillée par cette opération. 

 VI. Matière première des briques B, agglomérée au four électrique. 

 VII. Brique de fer chromé. 



Analyse chimique. 



I. II. III. IV. V. VI. vu. 



Magnésie 86,7 gS,^ 89,4 81,2 93,7 88,5 12, 3 



Cliaux 1,0 3,7 4,5 4,8 2,.7 4,5 5,8 



Oxydedefer (Fe-0=).. 6,0 o,5 1,1 4,2 0,0 1,4 i5,5(FeO) 



Alumine 0,6 0,2 0,8 1,0 1,1 0,0 10,9 



Silice 6,7 2,8 4,2 ■ 8,8 8,2 6,5 4,7 



Oxyde de chrome » » » » » » 5o o 



Oxyde de manganèse.. » » » » » » 1,5 



Total 101,0 100,6 100,0 100,0 101,0 100,9 100,7 



G. R., 1917, -2' Semestre. (T. 165, N« 16.) 6,') 



